モイスチャーホットプチ

モイスチャーホットプチ

プチプチでコンクリート
養 生Ⓡ

コンクリート中の水分で発熱する、快適な保温素材〈ブレスサーモ〉。
吸湿性能にも優れ、吸湿・発熱した空気を繊維間に取り込んで保温。コンクリー
ト中の水分で発熱し、最適な養生環境を保ちます。寒い季節の養生に欠かせない、ミズノ独自の機能素材です。
※モイスチャータックプチとは異なり商品自体に粘着力はありませんので、トンネルなどの天井部分の施工には向きません。

養生効果

コンクリート保温保水養生タックプチ

モイスチャータックプチ

モイスチャーホットプチ の養生効果

モイスチャーホットプチ®

■ 保温性能気温５℃の恒温室にて、灌水養生、コンクリート養生マット（既製品、ウレタン＋PP シート）、モイスチャーホットプチ（プチプチ＋ブレスサーモ）の３種類のコンクリートの温度変化のデータを図４に示す。
これから、モイスチャーホットプチの高い保温性能と、コンクリートの内外温度差を少なくする効果がわかる結果となりました。

表面中心
外気温

35

温度（℃）

302520151050②養生マット40

表面中心外気温35302524487296120

経過時間（時間）

2015100

表面中心外気温3550③モイスチャーホットプチ（プチプチ＋ プレスサーモ）

403025201510244872960120

経過時間（時間）

5432024487296120

経過時間（時間）

00612182430364248経過時間（時間）

水を守る SDGs 商品■ 吸水速度係数・透気係数

図５ 表面吸水試験（SWAT）
0.7P600（ml/m²/s）

SWAT による表面吸水試験、トレント法による表面通気試験の結果が右記の図 5、図 6 となります。
同試験は、コンクリートを打設して 7 日経過後、空調を停止し、さらに養生を継続して、材齢 91 日の試験体の数値をグラフ化したものです。
これから、吸水係数が小さくなり、透気係数も小さくなることがわかりました。

0.6

W/C59%,s/a45.8%
W165,C280kg/m³

試験材齢 91 日

0.5
0.4
0.2

1.000

W/C59%,s/a45.8%
W165,C280kg/m³

なし
灌水養生

コンクリート モイスチャー
養生マット ホットプチ

0.001

なし
灌水養生

コンクリート モイスチャー
養生マット ホットプチ

以上の結果より、モイスチャーホットプチをコンクリート面に貼り付けると、コンクリートの水分逸散抑制 及び保温が期待でき、吸水係数・透気係数とも順調に向上しました。

仕様
商品名

原反幅

原反巻長

厚み

重さ

熱伝達率η

原反面積

設計価格（税込）

モイスチャーホットプチ

１,0００ｍｍ

２0ｍ

6.5mm

約 8.7kg

4.0W/ｍ²℃

１本 20ｍ²

88,000 円

モイスチャーホットプチは、ミズノ独自の吸湿発熱素材「ブレスサーモ」を採用しています。
ブレスサーモはミズノのアパレル（秋・冬）に採用されています。
本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。

高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はおさけください。

■ 製造元

■ 販売元

コンクリート保温保水養生タックプチ

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 登録®

mera'[qZh!a

New Technology Information SystemTM

耐久性向上

0.010

0.1

■ まとめ

試験材齢 91 日

0.100

0.30.0

図 6 表面透気性試験（トレント）
10.000mera'[qZh!a

モイスチャーホットプチ

湛水養生
養生マット
プチプチ＋ブレスサーモ

150

内外温度差

6温度（℃）

①灌水養生

温度（℃）

40

温度（℃）

図４ 温度履歴

環境配慮

品質向上

コスト低減

高作業性

登録番号 HK-150002-VE

散水不要

コンクリートは乾燥して固まるのではなく、セメントの成分と水が化学反応することにより固まります。
特に固まり始めは環境による影響を受けやすく、コンクリートが構造材料として所定の性能を発揮するには、打設後十分に硬化するまでの一定期間、適切な温度と湿度のもとで養生されることが理想です。
この養生期間中に重要なのは、セメントの水和反応が十分に進行して、緻密な組織が形成されるよう、コンクリートの乾燥を抑える事です。特に蒸発が激しい表面を保水養生することが、乾燥収縮対策には有効です。モイスチャータックプチの空気層が保温効果を発揮し、気温の低い時期における急激な温度低下によるひび割れを防ぎます。
モイスチャータックプチは、型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼付け可能なので、表面からの水分蒸発を大幅に抑制し、効果的に保水養生する事ができます。
施工も、モイスチャータックプチの粘着力だけで簡単に貼り付けることができます。
散水も不要になり、水の節約になります。
脱型直後のコンクリートは大量の水分を含んでおります。

注意 その為、脱型直後のコンクリートに本製品の使用はお控えください。

h t t p s : / / w w w. p u t i p u t i . c o . j p /【東 京 営 業 支 店】 〒102-0076 東京都千代田区五番町６-２ ホーマットホライゾンビル４Ｆ
TEL：03-3288-3231【名古屋営業支店】 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-9-16 丸の内 One ビルディング 5F TEL：052-291-4588【大 阪 営 業 支 店】 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-6-1 新大阪ブリックビル 5F
TEL：06-6318-8205【札幌営業所】TEL：011-374-1980 【高崎営業所】TEL：027-340-2421 【静岡営業所】TEL：054-205-3121 【広島営業所】TEL：082-836-7431【仙台営業所】TEL：022-292-6261 【横浜営業所】TEL：045-260-2981 【北陸営業所】TEL：076-256-5931 【福岡営業所】TEL：092-710-5231【北関東営業所】TEL：0480-53-9261 【松本営業所】TEL：0263-88-5284 【滋賀営業所】TEL：0748-32-0292
プチプチ、モイスチャータックプチ、MTP、
モイスチャーホットプチは、川上産業株式会社の登録商標です。

プチプチでコンクリート養生 モイスチャータックプチ・モイスチャーホットプチ2407-1000

仕様
商品名

モイスチャータックプチ

原反幅

６００ｍｍ ※

１２００ｍｍ

原反巻長

厚み

熱伝達率η

４２ｍ

3.5mm

8.7 W/ｍ²℃

原反面積

１本約 25ｍ²
１本約 50ｍ²※ 幅600mm×長さ42mのモイスチャータックプチの最小販売ロットは２本です。

mera'[qZh!amera'[qZh!a

養生方法

養生効果

1．カット

2．貼付け

3．テープ補強

4．完成■ トンネル施工の場合■ トンネルの場所による貼り付けのコツ

トンネルにモイスチャータックプチを施工する場合、トンネルの横方向に貼るようにします。
（坑口から奥に向けて）モイスチャータックプチの自重で剝がれてしまわないよう、トンネルの養生場所により、貼り付けるモイスチャータックプチのサイズをお選びください。
側面の壁には 1,200 幅、天井面の壁には 600 幅のモイスチャータックプチを推奨します。

※モイスチャータックプチと型枠の剥離剤との相性が悪いものもあります。
推奨の剥離剤については弊社営業担当へお問い合わせお願いします。

天井部分は剥がれやすいです。
縦方向に貼ると、貼り付けたモイスチャータックプチのすべてがはがれやすくなります。

横に貼れば、側面の部分に貼り付けたモイスチャータックプチに関して、ほぼ剝がれることはありません。

電球

トンネル坑内イメージ図■ 貼り終えた後には圧力かけて固定
モイスチャータックプチを貼り付けただけでは、完全にコンクリートに密着していない可能性があり、圧力を加える必要があります。表面に圧力をかけて押しながら固定してください。
また、トンネル内は風雨をうけないので、養生テープを使用しても問題ない場合もあります。

普通セメントおよび高炉セメント B 種を用いた W/C=53％の円柱供試体を
表 1 に示す要領で養生しました。
（円柱供試体：φ100mm×高さ200mm）
これらの材齢 28 日圧縮強度を標準養生供試体（試験時には湿潤）強度を基準とした百分率で図 1 に示す。普通セメントおよび高炉セメント用いたコンクリートの圧縮強度は大きい順に、※

28 日水中 ＞ 5 日型枠 7 日ＭＴＰ ＞ 3 日型枠 7 日ＭＴＰ＞ 5 日型枠気中 ＞ 3 日型枠気中
28 日水中 ＞ 7 日型枠 7 日ＭＴＰ＞ 4 日型枠 7 日ＭＴＰ＞ 7 日型枠気中 ＞ 4 日型枠気中※ ＭＴＰ：モイスチャータックプチ（Moisture tack puti、以下 ＭＴＰ）

1,200 幅を 1 スパンの長さ（約 10m）分にカットしてご使用ください。

普通セメントおよび高炉セメントB 種を用いた角柱供試体を表 2 に示す要領
で養生しました。（角柱供試体：100mm×100mm× 長さ 400mm）
湿潤養生期間の標準まで型枠を存置し、その後、ＭＴＰで 1 週間水分逸散抑制養生を行うと、透気係数は小さくなり、高炉セメントを用いた場合には透気性の評価が 1 グレード向上しました。
同様に吸水係数は小さくなり、高炉セメントを用いた場合には効果がさらに大きくなりました。（表３）

ピンサドル●覆工コンクリートに砂埃がある

トンネル内は、砂埃がとても多く、脱型後のコンクリート表面に砂埃が漂着していることがあります。
覆工コンクリートの表面を水拭きして、拭き取ることにより粘着力を上げることができます。
剝がれにくい長さは、現場での作業者やコンクリートの状態により変わります。
コンクリートの表面が乾いていれば、大きな面積を貼ることが可能です。
逆に、コンクリートの表面の水分が多い場合には、モイスチャータックプチを小さくして貼ることをお勧めします。

坑内の気温が低い場合（10℃以下）には、モイスチャータックプチの粘着力が弱くなります、その際は、ジェットヒーター等を使用して、坑内の温度を上げてください。

（１４）日間恒温恒湿室
１６3（4）日間型枠 → ７日間 MTP →１8（１7）日間恒温恒湿室

円柱供試体③（7）日間型枠
5（21）日間恒温恒湿室
23

円柱供試体④（4）日間型枠
3（24）日間恒温恒湿室
25

図１ 養生方法と圧縮強度百分率
標準 28 日水中
① 5 日型枠 7 日 MTP② 3 日型枠 7 日 MTP③ 5 日型枠 MTP なし④ 3 日型枠 MTP なし

100.0
99.4
96.6
93.387.1

標準 28 日水中
① 7 日型枠 7 日 MTP② 4 日型枠 7 日 MTP③ 7 日型枠 MTP なし④ 4 日型枠 MTP なし

100.0
97.1
92.5
89.2
84.90.0

表2

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

透気・吸水試験供試体の養生方法

養生方法( ) 内は高炉セメント使用時

角柱供試体 1（１４）日間恒温恒湿室
5（7）日間型枠 → ７日間 MTP → １６

角柱供試体 2（7）日間型枠5表3（21）日間恒温恒湿室
23

透気係数・吸水係数測定結果

ＭＴＰ 透気係数 影響深さ 透気性吸水係数
養生 （×10-16 ㎡） （mm） 評価 （ｇ/ ㎠ /√hour）
11あり
6.54×10-2
良0.026
2 普通セメント なし
13良0.040
9.83×10-2

図3 には、外気温とMTP 養生の有無による表面温度を比較。表面温度は、ＭＴＰ養生の有無によって大きく影響を受けます。特に、日射の影響によってＭＴＰ養生下では温度が一時的に高くなり、100mm 内部、200mm 内部の平均温度は、平均外気温より3 ℃および 6 ℃高くなるがＭＴＰの有無による温度差は 0.3℃程度と小さい。
ＭＴＰの影響は表面付近に限られると考えられます。
表 4 は、一日の内で最も外気温が低くなった 1 時間の間の表面温度と外気温の平均を示したものです。曇天下では、ＭＴＰの有無の温度差は小さいが、晴天で外気が放射冷却する冷え込み時期にはＭＴＰ養生の効果が大きく現れ、10℃近い保温効果が得られました。外気の急冷却による表面ひび割れの抑制に有効と考えられます。

■ まとめ
ＭＴＰをコンクリート面に貼り付けると、型枠を存置した期間と同等の水分逸散抑制が期待でき、圧縮強度、透気係数・吸水係数とも順調に向上しました。
外気温の急冷による表面温度の低下を 10℃近く抑制でき、型枠取り外し後の水分逸散抑制材料としての効果を確認できました。

1 普通セメント

1 高炉セメント

2 高炉セメント

0.0５0ありなし

6.10×10-2

良1５280.160

図２ 保温効果確認用型枠

100

一般

1.12×10-2400100

図3高炉を基準588854100

ＭＴＰ

コンクリート
発泡ポリスチレン

温度■ うまく貼りつかないときは…？

型枠の剥離剤にはモイスチャータックプチと相性の悪いものもあります。
推奨の剥離剤については弊社営業担当へお問い合わせお願いします。

5（7）日間型枠 → ７日間 MTP→

円柱供試体②100 100

モイスチャータックプチの端部（つなぎ目）は、養生テープまたはピンサドルで補強ください。

●型枠の剥離剤によっては粘着力が低下する場合があります。

( ) 内は高炉セメント使用時

28 日間標準水中養生

円柱供試体①■ 透気係数・吸水速度係数■ 保温効果■ つなぎ目は補強●モイスチャータックプチの長さを短くしてみる

養生方法

標準供試体となり、型枠内養生日数とＭＴＰ実施日数の合計の順に大きな強度が得られており、ＭＴＰの効果が認められます。
所定の期間型枠を存置し、気中にさらす場合に比べて、ＭＴＰ養生を 1 週間追加実施すると圧縮強度は 6 ～ 8％大きくなりました。

図 2 に示す保温性型枠 2 体にコンクリートを打ち込み、10 日間経過した後から、片方のコンクリート表面にはＭＴＰを貼り、他方は露出させ、コンクリート温度の測定を開始しました。
測定前半は、曇りがち、平均気温はやや高く、夜間の冷え込みも少ない天候でした。一方、後半は高気圧に覆われ、平均気温も低く、外気温が氷点下 5℃程度にまで低下しました。

養生テープ

表１ 圧縮強度試験用供試体養生方法

セメント※道具を使用する場合は、デッキブラシやペンキ塗りのローラー等のご使用も可能です。

●気温が低い■ 圧縮強度

高炉セメント電球®

普通セメントモイスチャータックプチ（1,200×1,000）を カ ットして貼ってください。
その状態で端部は養生テープを貼ってください。

【 トンネル坑内イメージ図 】

作業性及び自重の軽量化から、モイスチャータックプチ（600 幅 ) をカットしてご使用ください。
施工後、端部を養生テープやピンで止めてください。

モイスチャータックプチ の養生効果

３00

カットして貼り付けます。
必要に応じて、テープなどで補強します。

コンクリート保温保水養生タックプチ

合板

外気温と表面温度の比較

3530(℃) 252015

ＭＴＰあり
ＭＴＰなし

5

外気温

100

-5-101/31

表42/22/42/62/8

日時

表面温度と外気温の差
月日

1 月３１日
2月1日
2月2日
2月5日
2月6日
2月6日

外気温最低時刻
6:00
4:00
6:00
7:00
6:00
7:00

表面温度
6.48
6.48
10.78
0.85
4.83
5.55

外気温
２.００
２.００
０.５８
-5.33
-4.88
-3.30

外気温との差
4.48
4.48
10.20
6.18
9.72
8.85